— 838 — 



ipotesi più moderna (') che i colori degli oltremari siano dovuti ad ima di- 

 spersione di solfo, ad una soluzione colloidale di solfo, in seno a sali diversi, 

 pili comunemente poliborati o silicoalluminati alcalini, rimane però ancora 

 oscuro il meccanismo con il quale si stabilisce la dispersione. Se cioè la 

 dispersione di solfo sia dovuta ad una dissociazione di polisolfuri, oppure ad 

 una dissociazione di composti ossigenati del solfo, come iposoltìti. La que- 

 stione dell' importanza della funzione dei solfuri e dei composti ossigenati 

 del solfo, per il problema degli oltremari è tutt'ora aperta. E mi sembrò 

 interessante riprendere lo studio sugli oltremari partendo da solfosali puri, 

 esenti da ossigeno. 



Per le relazioni dei solfosali con gli oltremari ricorderò infine che gli 

 oltremari rossi di boro si ottengono introducendo in essi effettivamente sol- 

 furo di boro 



Le indagini sui solfoalluminati d'argento non costituiscono che una ri- 

 cerca preliminare sui solfoalluminati, e intendo occuparmi specialmente di 

 quelli alcalini. I solfoalluminati come i solfosilicati che ho su citati non 

 possono venir prodottti che per fusione e per lo studio di essi occorre appli- 

 care l'analisi termica. 



Parte sperimentale. 



La preparazione dei solfoalluminati venne compiuta in parte con metodo 

 analogo a quello da me usato per la preparazione dei solfosilicati d'argento (^) : 

 cioè venne compiuta la solforazione di miscele di argento e alluminio con 

 idrogeno solforato puro e secco, a temperature da 900° a 1200°. L'argento 

 era puro in minuti cristalli, l'alluminio del più puro (circa 99 Vo) in truccioli. 



La solforazione delle miscele di alluminio e argento procede però assai 

 stentatamente, per il fatto che l'argento fuso viene presto a ricoprirsi di uno 

 strato di solfuri fusi molto ricco di solfuro d' alluminio, che protegge il 

 metallo sottostante. Per procedere più speditamente ricorsi alla riduzione del 

 solfuro d'argento con l'alluminio metallico, sempre in corrente di idrogeno 

 solforato, portando il tutto a temperature di circa 1100°-1200°. Anche im- 

 piegando solfuro e alluminio nei rapporti 3Ag2S:2Al, agendo in atmosfera 

 solforante non ottenni che miscele di solfuro di argento e d'alluminio, la 

 composizione delle quali variò nelle mie esperienze dal 26 % al 15 % in 

 Ag2 S. In ogni preparazione potevo ottenere circa 15 gr. di prodotto. 



Il solfuro d'argento venne preparato, per via ignea, come già altrove 

 ho descritto. 



(') Abegg's Handb. anorg. Chemie, III, 1, pag. 128. M, I. Hoffmanii, Chem. Indu- 

 strie, 1911, pag. 699; Zeit. chem. Ind. tur Colloide, 1912. 

 (^) Vedi M. I. Hoffmaiin, Chem. Ind., loc. cit. 

 C) Eendiconti E. Ist. Lombardo loc. cit. 



